G. Schröder: Studien über die Zunahme der Plastizität etc. 25 
Aus ihm wurde von dem optischen Institut Dr. Steeg 
und Reuter mit großer Sorgfalt eine beträchtliche An¬ 
zahl Stäbchen geschnitten und geschliffen. Der Quer¬ 
schnitt wurde für Bruchbelastungen von annähernd 100, 
200, 300 und 400 Gramm berechnet. Die Oberfläche war 
zwar matt, d. h. nicht poliert, aber ausreichend glatt und, 
wie das Mikroskop zeigte, überall gleichmäßig. Die Di¬ 
mensionen des Querschnitts waren bei dem 
100 g-Stäbchen ungefähr 2,00 mm breit 1,50 mm hoch 
200 „ 
V 
V 
2,10 „ 
„ 2,00 „ 
V 
300 „ 
V 
3,34 „ 
„ 2,00 „ 
500 „ 
V 
2,84 „ 
„ 2,50 „ 
Die Versuche wurden ausgeführt bei 200°, 150° und 100°. 
Da im Gegensatz zu den gespaltenen Stäbchen schon bei 
100° oft Bruch ohne Biegung erfolgte und außerdem die 
Biegung sehr langsam vor sich ging, — oft war eine 
meßbare Biegung erst in mehreren Tagen zu erreichen —, 
so wurden Versuchsreihen bei Temperaturen unter 100 u 
ausgeschlossen. Die Anfangsbelastung wurde je nach der 
Temperatur verschieden bemessen: gewöhnlich betrug sie 
bei 200° 30—40%, bei 150° 50—60% und bei 100° 70—80% 
der Bbl. Bei den meisten Versuchen wurde nach Ablauf 
einer Viertelstunde die Belastung gesteigert und die Zu¬ 
führung der betreffenden Menge Schrotkörner auf eine Mi¬ 
nute verteilt. In bestimmten Fällen ließ ich die Belastung 
langsamer anwachsen, um zu sehen, ob bei längerer Ein¬ 
wirkung vielleicht schon bei einer geringeren Belastung 
eine Biegung zu erzielen sei. Bei der Besprechung der 
einzelnen Versuchsgruppen soll hierauf noch näher einge¬ 
gangen werden. Vor jedem Versuch wurde der Ofen er¬ 
wärmt, um die Feuchtigkeit aus den Asbestplatten zu ent¬ 
fernen, damit sie nicht auf das Stäbchen während des 
Versuches wirken konnte; nach dem Schließen des Ofens 
wurde gewöhnlich in einer Stunde die gewünschte 
Temperatur erreicht. Die Belastung erfolgte auch hier 
durch feines Schrot, da sich dieses Verfahren bei den 
Vorversuchen bewährt hatte; das Schrot wurde vorher 
